1344 



ACADEMIE DES SCIENCES. 



l'augmentation des poids et des aptitudes tinctoriales, la iixation de 6 à 7 p. 100 de 

 chlore qu'on retrouve à l'état d'HCl et de Cl libre, la diminution de l'élasticité et de la 

 ténacité (sauf dans un cas), la conservation des propriétés feutrantes. Le chlore agit 

 plus ou moins suivant la durée et la température de l'action : en présence dune quan- 

 tité d'eau suffisante, il y a dissolution complète de la laine. 



II. Eau de clilorc. — Nous avons étudié l'action de l'eau de chlore renfermant o,'|0 à 

 o,5o de Cl actif pour 100°", en milieu neutre, milieu alcalin (NaOHj et milieu acide (HGl) : 

 Résultats 



MILIEU 



KEUTRF, 



MILIEU 

 ALCALIN 



MILIEU 

 ACIDE 



Couloui' Jaune. Jaune. Jaune. 



Poids diminution 9;73 4.6-20,70 3,o6-4,4J 



Cl fixé 12,63 1,33-0,89 io,o5-i3,29 



Élasticité ( type pris o,23 0,56-0,28 0,20 



Ténacité I pour i 0,18 o,66-o,3i 0,10 



Teinture .Mauvaise. Améliorée. Mauvaise. 



Diminution do poids après teinture ... — — ■ 43,2-45,2 



III. Chlorure de chaux . — La laine a été traitée par un bain acide HCl à i 1/2 p. 100 

 pendant io minutes, une solution de chlorure de chaux à i p. 100 pendant 60 minutes, 

 une nouvelle immersion au bain acide pendant 20 minutes, on l'a ensuite essorée, lavée 

 et séchée à l'air. Quelques échantillons ont été traités au bisulfite de sodium. 



Nous avons examiné aussi de la laine passée seulement en bain acide. Résultats : 



LAINE CHLORÉE 

 LAINE AKIDÉlî LAINE CHLORÉE ET SULFITÉE TÉMOIN 



.\spcct Blanc. Jaune. Blanc-jaunàli'e. Blanc. 



Diminution de poids p. 100. 0,41 10,11 ' 9,17 o 



Elasticité p. 100 Gain22,8') I'erU'8,56 Perle 10 o 



Ténacité p. 100 Gainig.io Gain o, 58 Perle 11,6 o 



Chlore fixé p. 100 .... 1,01 1,24 o,33 o 



La laine chlorée noircit par l'amidon ioduré. La laine chlorée et la laine chlorée et 

 sulfitée se mouillent beaucoup plus facilement, se teignent en nuances plus foncées et 

 plus brillantes et se rétrécissent beaucoup moins que les témoins. 



En effet, après teinture on observe que : 



La laine l'hlorée a perdu (> p. 100 de sa longueur initiale 



— chlorée et sulfitée — o — — 



— acidée — i '1 — — 



— témoin — 20 — — 



En résume, le chlore en agissant sur la laine la modifie et peut la dis- 

 soudre : dans des conditions déterminées, il lui donne des propriétés non- 



